( 9" ) 

 la fusion de son mélange avec le sel de fer chargé d'oxychlonire, on dé- 

 termine rapidement la décomposition de l'argile ; la silice donne naissance 

 à du silicate neutre bien cristallisé et la partie de l'alumine qui n'a pas été 

 entraînée par le chlorure volatilisé se combine au protoxyde dissous. Le 

 produit de cette dernière réaction affecte la forme de petits octaèdres in- 

 colores, monoréfringents, insolubles dans les acides ou celles de grains 

 amorphes violets qui, par le grillage, prennent la couleur du sesquioxyde 

 de fer. 



» Je n'ai pu déterminer dans ces aluminates le rapport exact de l'alumine 

 au protoxyde de fer à cause des suroxydes insolubles dans les acides qui 

 l'accompagnent. Je me suis assuré seulement qu'ils ne renferment pas de 

 silice et que l'alumine y est combinée à moins de 2'^'' de protoxyde. Les 

 cristaux semblent être formés par un spinelle ferreux. 



» L'oxyde de fer magnétique accompagne souvent les silicates de fer et 

 de manganèse dans leurs gisements; j'ai cru devoir rechercher si les con- 

 ditions dans lesquelles les chlorures donnent naissance à ces silicates étaient 

 favorables à la production de ce suroxyde de fer. 



» L'expérience prouve que le protochlorure de fer, fondu au contact de 

 l'air dans un creuset incomplètement fermé, ne produit au rouge sombre 

 que du sesquioxyde cristallisé, à cause sans doute de l'abondance de l'air; 

 mais, lorsqu'on opère au rouge-cerise, température capable de développer 

 assez de vapeurs de chlorure pour entraver l'arrivée de l'air, il se produit 

 surtout des octaèdres d'oxyde magnétique. 



» Or cette température est justement celle qui convient à la production 

 des silicates de fer et de manganèse. 



» Conclusions. — Le protochlorure de fer, fondu avec la silice, produit 

 donc de la fayalite dans les conditions où le chlorure de manganèse donne 

 naissance à la téphroïte; il ne parait pas apte à produire de bisilicate cor- 

 respondant à la rhodonite et donne difficilement naissance à du chloro- 

 silicate de fer. 



» Fondus avec l'argile, les deux chlorures transforment la silice en sili- 

 cate neutre, et l'alumine en grenat spessartine ou en spinelle ferreux. 



» Enfin la magnétite et la hausmannite bien cristallisées peuvent être 

 reproduites dans des conditions analogues, par la fusion de leurs chlorures 

 respectifs au contact de l'air. » 



